über die Verhindimg des Eisejis mit Kohle. 71 



wird. Von der Menge der Kohle isi der Grad der Weichheit des Ei- 

 sens niemals abhan"i", sondern dieser wird hlos durch das besiimmiere 

 Hei'vorireicn der Kolile bedingt, sey es als freie ungebundene Kohle (als 

 Grajihit) oder als ein Polykarbiiret, wenn es erlaubt ist, sich dieses Aus- 

 drucks zu bedienen. Die Geschmeidigkeit in der gewöhnlichen Tempe- 

 ratur, scheint mit der Weichheit im Verhälinifs zu stehen; in der Glüh- 

 hitze werden aber neue Verbindungen eingeleitet, welche die Zusammen- 

 setzung auf mannigfache Weise verändern. Das graue, weiche und in ge- 

 wöhnlicher Temperatur ungemein geschmeidige Roheisen, verliert, wenn 

 es im glülienden Zustande unter dem Hammer bearbeitet wird, die Ge- 

 schmeidigkeit um so mehr, je höher der Grad von Hitze ist, in welchen 

 es versetzt worden war. Wirklich zeigt auch die Analyse , dafs das in 

 der Glühhitze gehämmerte graue Roheisen weniger Graphit und ungleich 

 mehr gebundene Kohle enthält, als vor dem Glühen. Die Schläge des 

 Hammers bewirken eine plötzliche Erstarrung, wodtirch die Bildung des 

 harten und spröden Eisens befördert wird. Dies ist auch der Grund, 

 warum die Geschmeidigkeit des Eisens in den erhöheten Temperaturen, 

 durch die Quantität der Kohle bedingt wird. In der gewöhnlichen Tem- 

 peratur würde das graueste Roheisen denselben Grad der Geschmeigkeit 

 wie das reinste und weichste Stabeisen besitzen müssen, wenn der Gra- 

 phit niclit als ein mechanisches Hindernifs wirkte. In wiefern die Festig- 

 keit des kohlehaltigen Eisens mehr oder weniger von dem Ztistande ab- 

 liängi , in welchem sich die Kohle mit dem Eisen verbunden befindet, 

 darüber fehlt es durchaus an Erfahrungen. Das 'graueste Roheisen be- 

 sitzt den höchsten Grad der Weichheit, aber vielleicht nicht den höch- 

 sten Grad der relativen Festigkeit , weil der Graphit abermals auf me- 

 chanische Weise der genauen Verbindung der Eisentheilchen hinderlich 

 ist. Das weifseste Roheisen besitzt den höchsten Grad der Härte , wo- 

 durch sieh aber nothwendig die relative Festigkeit vermindert. Es könnte 

 wohl seyn, dafs ein Gemenge von beiden Eisenarten dasjenige Roheisen 

 geben wird, welches, mit Verlust der gröfsten AVeichheit auf der einen, 

 und der gröfsten Härte aitf der andern Seite, die gröfste relative Festig- 

 keit besitzt. 



Fragt man nach der Ursache , warum sich die Kohle, beim lang- 

 samen Erkalten des kohlehaltigen Eisens^ nicht jederzeit als reines Metall 



